über die Verbindung des Eisens mit Kohle. 73 



Dieser Mischungsveriinderung liegt also dieselbe Ursache zum Grunde, 

 welche beim Cementiren des Siabeisens mit Kohle zu Stahl, ganz ofl'en- 

 bar und deutlich vor Augen liegt. Der einzige Unterschied besteht 

 darin , dafs beim Cementiren die Kohle von aufsen hinzukommt , woge- 

 gen sie beim Glühen des harten Eisens und Stahls von diesem selbst 

 hergegeben Avird, um das Polykarburet zu bilden. Ob sich, unter ver- 

 schiedenen Umständen , Eisenkarburete mit verschiedenen Mischungsge- 

 wichten Kohle bilden, oder ob niu' ein solches Karbiu'et, welches ein 

 Sechskarburet zu seyn scheint, vorhanden ist; wird so lange unentschie- 

 den bleiben, bis sich Mittel aufgefunden haben werden, die Karburete 

 abzuscheiden, ohne ihre Mischung zu verändern, oder bis man die Kar- 

 burete im abgesonderten Zustande wird kennen gelernt haben. 



Dafs das Eisen, bei einem zu grofsen Kohlegehalt, seine Geschmei- 

 digkeit in den höheren Temperaturen gänzlich verliert , lehrt die täg- 

 liche Erfahrung. Fände in der Glühhitze dasselbe IMischungsverhältnifs 

 zwischen dem Eisen und der Kohle statt, wie in der gewöhnlichen 

 Temperatur, so liefse sich kein Grund denken, warum das geschmeidige 

 graue Roheisen, beim Hämmern im glühenden Ztistande, seine Geschmei- 

 digkeit nicht behielte , oder warum dieselbe nicht vielmehr noch ver- 

 mehrt werden sollte. Diese einfache Erfahrung reicht schon hin , den 

 Zustand der Verbindung beider Metalle in der Glülihitze zu beiu-theilen. 

 Es kann nur eine allgemeine Vereinigtmg statt linden, und der Grad der 

 Erhitzung, die Quantität der Kohle, so wie die Umstände beim Erstar- 

 ren und Erkalten, entscheiden über die Natur und Eigenschaften, welche 

 das erkaltete Metallgemisch erhalten wird. Die Menge der Kohle wird 

 folglich in dem weichen Eisen genau so grofs seyn können , als in dem 

 harten, aus welchem es entstanden ist. 



Forschen wir nach einem bestimmten Mischungsverhältnifs in den 

 verschiedenen Verbindungen des kohlehaltigen Eisens , so ergiebt sich 

 bald, dafs ein solches im Stabeisen und im Stahl nicht gesucht werden 

 könne, weil das Karburet, welches sie im weichen Zustande enthalten, 

 nur eine abgeleitete Verbindung ist , und weil von der Menge des Kar- 

 burets der Grad der Härte itnd Geschmeidigkeit abhängt, welche das 

 Stabeisen und der Stahl durch die Zersetzung des Karburets beim jilötz- 

 lichen Abkühlen erhallen. Daher wird es zwar in technischer Rück- 

 Phjs. Klasse 1822-1823. K 



